Kusumah, FH., Hartati, S., Khairurrijal. Electrospinning Nanoserat Selulosa Asetat/Gelatin/Bajakah . Vol X (n), XYZU fujikusumah @uinjkt.ac.id 37
Jenis Artikel: original research/review article
Optimasi Serat Selulosa Asetat/Gelatin/Ekstrak Bajakah ( Spatholobus littoralis Hassk ) menggunakan Pemintalan Elektrik

## ( Electrospinning )
Fuji Hernawati Kusumah 1 , Sri Hartati 2 , Arramel 2 , Alfian Noviyanto 3 , Akmal Zulfi 4 , Nurul Taufiqu Rochman 2 , dan Khairurrijal 5
1 Prodi Tadris Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Nanotech Indonesia Global, Banten
3 Jurusan Teknik Mesin, Universitas Mercu Buana Jakarta
4 Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Badan Riset dan Inovasi Nasional Bandung
5 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung
Corresponding e-mail : fujikusumah@uinjkt.ac.id
Diterima: 26 Juni 2022 Direvisi: 08 Juli 2022
Diterbitkan: 30 Juli 2022

## Jurnal Phi
ABSTRAK. Pemintalan elektrik ( electrospinning ) merupakan metode produksi serat yang  efektif  dan  efisien,  yang  dapat  menggunakan  berbagai  jenis  material  dan dimanfaatkan untuk beragam aplikasi, salah satunya sebagai media penghantar. Bajakah  ( Spatholobus  littoralis  Hassk )  merupakan  tanaman  asli  Indonesia  yang tinggi akan zat antioksidan dan anti inflamasi. Pada penelitian ini, ekstrak etanolik bajakah  diinkorporasikan  ke  dalam  serat  selulosa  asetat  (SA)/gelatin  dengan memvariasikan  perbandingan  volume  larutan  polimer  (SA/gelatin)  terhadap larutan  ekstrak  bajakah  (8:1,  6:1,  4:1,  dan  2:1).  Berdasarkan  hasil electrospinning diperoleh  bahwa  hanya  larutan  prekursor  SA/gelatin  2:1  yang  tidak  dapat menghasilkan  serat.  Hasil  analisis  data  karakterisasi  SEM  menunjukkan  bahwa larutan prekursor SA/gelatin dan SA/gelatin/bajakah 8:1, 6:1, 4:1 berturut-turut menghasilkan serat dengan ukuran rata-rata sebesar 1548, 1509, 1377, dan 1079 nm. Uji  kadar  ekstrak  bajakah  menggunakan  UV-Vis  menunjukkan  bahwa  ekstrak bajakah berhasil diinkorporasikan dalam serat SA/gelatin.
KATA KUNCI: electrospinning , nanoserat, bajakah ( Spatholobus littoralis Hassk )

## 1. Pendahuluan
Pemintalan elektrik ( electrospinning ) digunakan untuk memproduksi berbagai material berukuran nanometer dengan memanfaatkan gaya Coulomb antarmuatan atau ion pada permukaan suatu larutan polimer, sehingga ketika  dikenai  tegangan  listrik  yang  sangat  tinggi,  larutan  polimer  ini  dapat  tertarik  menuju  kolektor  dan membentuk serat (Lu dkk., 2016). Metode ini banyak dipilih karena prosesnya relatif lebih mudah dan murah, bahan yang dapat digunakan lebih bervariasi, dapat menghasilkan serat dengan jumlah banyak dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode penghasil serat lainnya (Lu dkk., 2016 dan Ramakrishna dkk., 2005). Morfologi  dan  ukuran  serat  yang  dihasilkan  metode  ini  dapat  diatur  dengan  mudah  dengan  mengubah parameter  alat,  atau  dengan  mengubah  parameter  larutan  polimer  (Konwarh  dkk.,  2013).  Hal-hal  tersebut mendorong banyaknya aplikasi pemintalan elektrik, di antaranya untuk rekayasa jaringan, sistem penghantar obat, sensor, solar sel, dan membran filtrasi, superkapasitor, dan baterai litium-ion (Ramakrishna dkk., 2006). Dengan beragam aplikasi tersebut, morfologi dan struktur serat yang dihasilkan pemintalan elektrik ini pun dapat disesuaikan dengan berbagai keperluan, seperti serat tunggal ( single rounded fiber ), serat berbola ( beaded fiber ), serat berpori ( porous fiber ), atau serat koaksial ( core-shell fiber ) (Ramakrishna dkk., 2005). Serat yang dihasilkan pemintalan elektrik banyak digunakan sebagai media penghantar obat (Weng dan Xie, 2015), protein atau DNA untuk terapi genetik (Zhang dkk., 2006), serta nanopartikel dan vitamin untuk penutup luka (Wei dkk., 2016).
Polimer yang digunakan pada penelitian ini adalah gelatin dan selulosa asetat karena keduanya bersifat biocompatible, biodegradable, dan tidak beracun bagi tubuh (Hu dkk., 2014). Sementara itu, ekstrak tanaman yang  akan  digunakan  pada  serat  hasil  pemintalan  elektrik  ini  adalah  ekstrak  Bajakah  ( Spatholobus  littoralis Hassk )  yang  diambil  dari  bagian  akar.  Bajakah  merupakan  tanaman  yang  banyak  terdapat  di  Kalimantan, Indonesia.  Bajakah  memiliki  aktivitas  anti  inflamatori  yang  baik,  sehingga  berpotensi  untuk  mempercepat penyembuhan luka (Ariesanti dkk., 2021). Selain itu, ekstrak Bajakah diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dengan adanya fenol dan flavonoid, juga mengandung alkaloid, saponin, dan tanin (Iskandar dan Warsidah,  2020).  Hingga  saat  ini,  penelitian  mengenai  ekstrak  Bajakah  di  Indonesia  masih  terbatas,  padahal potensi pemanfaatannya tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya aktivitas antioksidan ekstrak Bajakah. Di Indonesia sendiri, untuk terapi berbagai penyakit, pada umumnya masyarakat mengonsumsi ekstrak Bajakah dengan  cara  mendidihkannya  menggunakan  air  lalu  diminum.  Selain  itu,  dapat  pula  ditumbuk/dihaluskan kemudian  dicampur  menggunakan  sedikit  air,  lalu  dibalurkan  pada  area  yang  bermasalah  (luka  atau  sakit). Padahal,  penggunaan  dengan  cara  dibalurkan  langsung  pada  area  yang  sakit  atau  area  luka  tidak direkomendasikan  karena  dikhawatirkan  dapat  memperparah  luka  karena  konsentrasi  berlebih.  Dengan memanfaatkan serat hasil pemintalan elektrik, ekstrak Bajakah yang memiliki aktivitas anti inflamasi dan anti oksidan tinggi ini sangat mungkin diinkorporasikan ke dalam serat yang selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk rekayasa  jaringan  ( tissue  scaffoldin g)  atau  sebagai  penutup  lupa  ( wound  dressing ).  Oleh  karena  itu,  pada penelitian  ini  dilakukan  optimasi  sintesis  serat  selulosa  asetat/gelatin  menggunakan  pemintalan  elektrik sebagai media penghantar ekstrak batang Bajakah, sebelum dilakukan studi lanjut mengenai pemanfaatan serat selulosa asetat/gelatin/ekstrak bajakah.

## 2. Metode
Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap eksperimen, dan tahap akhir, seperti dirangkum pada bagan Gambar 1.

## 2.1 Material dan Bahan
Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang bajakah tampala merah ( Spatholobus littoralis Hassk ) yang dibeli dari  pengepul lokal di Kalimantan Tengah, bovine gelatin ( Sigma Aldrich , USA) atau gelatin yang terbuat dari sapi,  dan selulosa asetat ( Sigma Aldrich , USA) dengan berat molekul  rata-rata Mn  50000  dan kandungan  asetil  sebesar  39.2 – 40.2%.  Pelarut  asam  asetat  glasial  ( Merck )  digunakan  untuk  melarutkan campuran gelatin dan selulosa asetat, etanol absolut ( Merck ) untuk kalibrasi ekstrak bajakah dan pengukuran
Kusumah, FH., Hartati, S., Khairurrijal. Electrospinning Nanoserat Selulosa Asetat/Gelatin/Bajakah . Vol X (n), XYZU fujikusumah @uinjkt.ac.id 39
kadar  ekstrak  bajakah  dalam  serat  selulosa  asetat/gelatin,  dan  etanol  teknis  sebagai  pelarut  pada  proses maserasi ekstrak bajakah.
Gambar 1. Bagan tahap penelitian.

## 2.2 Proses Pembuatan Ekstrak Bajakah
Proses ekstraksi bajakah ditunjukkan pada Gambar 2. Akar bajakah dipotong kecil-kecil lalu dijemur di bawah sinar  matahari  selama  beberapa  hari  hingga  kering,  kemudian  dihancurkan  hingga  berbentuk  serbuk  kasar. Setelah itu, sebanyak 250 gram serbuk kasar bajakah ini direndam menggunakan  etanol teknis (96%). Cairan pelarut  yang  sudah  pekat  dikumpulkan  dalam  suatu  wadah  secara  terus-menerus  hingga  diperoleh  cairan bening.  Seluruh  cairan  hasil  maserasi  disaring  menggunakan  kertas  saring  ( Whatman  No.1 ),  lalu  diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50  C sampai diperoleh ekstrak bajakah berbentuk pasta. Terakhir, pasta ekstrak bajakah ini kemudian dikeringkan lagi di dalam desikator hingga terbentuk ekstrak  berbentuk granula kasar.
Gambar 2. Proses pembuatan ekstrak bajakah.
Ekstrak bajakah dilarutkan dalam etanol  absolut ( Merck ) dengan variasi konsentrasi 80, 100, 120, 140, 160, dan 180 ppm, lalu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis ( Labtron ) pada panjang
Kusumah, FH., Hartati, S., Khairurrijal. Electrospinning Nanoserat Selulosa Asetat/Gelatin/Bajakah . Vol X (n), XYZU fujikusumah @uinjkt.ac.id 40
gelombang hasil optimasi, yaitu 291 nm. Hasil pengukuran berupa data absorbansi ini kemudian diplot dalam bentuk kurva kalibrasi yang menunjukkan hubungan konsentrasi (x) dan absorbansi (y). Kurva kalibrasi ekstrak ini  kemudian  digunakan  untuk  mengukur  kadar  ekstrak  bajakah  yang  terkandung  dalam  serat  selulosa asetat/gelatin/bajakah.

## 2.3 Proses Electrospinning
Serat selulosa asetat (SA)/gelatin disintesis menggunakan formulasi seperti yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya (Kusumah dkk., 2017). Konsentrasi massa polimer dibuat konstan, yaitu 15% dengan perhitungan menggunakan persamaan 1, di mana perbandingan massa gelatin terhadap selulosa asetat dibuat tetap, yaitu 6:4. Larutan ekstrak bajakah dibuat dengan melarutkan serbuk ekstrak bajakah dalam etanol absolut dengan konsentrasi 500 ppm.
Larutan  ekstrak  bajakah  kemudian  dicampur  dengan  larutan  SA/gelatin  15%  dengan  berbagai perbandingan volume (volume larutan SA/gelatin terhadap larutan ektrak bajakah), yaitu 8:1, 6:1, 4:1, dan 2:1. Keempat larutan ini dan lartuan SA/gelatin 15% dinamakan larutan prekursor. Masing-masing larutan prekursor dihomogenasi menggunakan pengaduk magnet ( magnetic stirrer ) dengan kecepatan 600 rpm selama dua jam. Setiap  larutan  prekursor  dipindahkan  dalam  penyuntik  ( Terumo® )  berukuran  10  mL  dengan  diameter dalam sebesar 15 mm. Penyuntik dihubungkan dengan jarum berukuran panjang 38 mm dan diameter lubang 0,8  mm.  Larutan  prekursor  diproses  menggunakan electrospinning pada  parameter-parameter  yang  dibuat konstan,  meliputi  tegangan  13,5  kV,  laju  alir  larutan  prekursor  sebesar  0,5  mL/jam,  jarak  jarum  terhadap kolektor 12,5 cm, kelembapan relatif 55 – 65%, dan suhu ruang pemintal sebesar 25-28  C. Alat electrospinning yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.
% 100 (%) lim lim  + = er po pelarut er po massa massa massa i Konsentras (1)
Gambar 3. Bagian-bagian pada electrospinning .

## 2.4 Karakterisasi Sampel
Morfologi  dan  ukuran  serat  SA/gelatin/bajakah  dianalisis  berdasarkan  data  hasil  pengukuran  menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) yang dilakukan pada tegangan 10 kV dan perbesaran 1000x. Citra hasil SEM kemudian diproses menggunakan perangkat lunak pengolah gambar Image MIF v.3.0 untuk mengukur ukuran rata-rata serat dan menghitung distribusi ukuran rata-rata serat.
Kusumah, FH., Hartati, S., Khairurrijal. Electrospinning Nanoserat Selulosa Asetat/Gelatin/Bajakah . Vol X (n), XYZU fujikusumah @uinjkt.ac.id 41
Sementara itu, kadar ekstrak bajakah yang terkandung dalam serat SA/gelatin/bajakah diukur dengan cara merendam terlebih dahulu sampel serat dalam etanol absolut selama 6 jam. Larutan etanol ini kemudian diukur menggunakan UV-Vis untuk diperoleh data absorbansi pada panjang gelombang hasil optimasi saat uji kalibrasi ekstrak bajakah (291 nm). Data absorbansi kemudian dicocokkan dengan kurva kalibrasi, sehingga dapat diperoleh konsentrasi ekstrak bajakah. Pengukuran ini dilakukan sebanyak tiga kali.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Karakterisasi SEM
Ketika  proses  optimasi  sintesis  serat  SA/gelatin/bajakah  dilakukan,  terdapat  satu  formula  yang  tidak  bisa menghasilkan  serat,  yaitu  ketika  perbandingan  volume  larutan  SA/gelatin  terhadap  larutan  ekstrak  bajakah sebesar 2:1. Serat yang dihasilkan hanya sedikit, basah, dan banyak tetesan pada kolektor, seperti ditunjukkan Gambar 4 (a). Sedangkan larutan prekursor dengan perbandingan SA/gelatin terhadap bajakah sebesar 4:1, 6:1, dan 8:1 dapat menghasilkan serat yang baik, seperti ditunjukkan Gambar 4 (b)-(d).
(a) Serat SA/gelatin/bajakah 2:1
(b) Serat SA/gelatin/bajakah 4:1 (c) Serat SA/gelatin/bajakah 6:1 (d) Serat SA/gelatin/bajakah 8:1
Gambar 4. Bentuk lembaran serat SA/gelatin/bajakah hasil electrospinning dengan variasi perbandingan volume larutan SA/gelatin terhadap larutan ekstrak bajakah.
Berdasarkan hasil optimasi sintesis serat SA/gelatin/bajakah pada Gambar 4, sampel serat yang kemudian dianalisis  menggunakan  SEM  hanya  empat,  yaitu  serat  SA/gelatin  15%  (tanpa  ekstrak  bajakah),  serat SA/gelatin/bajakah 8:1, 6:1, dan 4:1. Citra hasil pengukuran menggunakan SEM dan distribusi ukuran rata-rata serat hasil pengolahan menggunakan Image MIF v.3.0 ditunjukkan pada Gambar 5.
Kusumah, FH., Hartati, S., Khairurrijal. Electrospinning Nanoserat Selulosa Asetat/Gelatin/Bajakah . Vol X (n), XYZU fujikusumah @uinjkt.ac.id 42
Gambar 5. Citra SEM (1000x perbesaran) (a-d) dan grafik distribusi ukuran (e-h) serat SA/gelatin 15%, serat SA/gelatin/bajakah 8:1, 6:1, dan 4:1 berturut-turut
Kusumah, FH., Hartati, S., Khairurrijal. Electrospinning Nanoserat Selulosa Asetat/Gelatin/Bajakah . Vol X (n), XYZU fujikusumah @uinjkt.ac.id 43
Berdasarkan hasil analisis data karakterisasi SEM, ukuran serat SA/gelatin lebih besar dibandingkan serat SA/gelatin/bajakah  8:1,  6:1,  dan  4:1  dengan  diameter  rata-rata  berturut-turut  sebesar  (1548±1,165), (1509±1,174),  (1377±1,290),  dan  (1079±1,327)  nm.  Gambar  4  (b)-(d)  menunjukkan  bahwa  pada  serat  yang dihasilkan dari larutan prekursor yang memiliki kandungan polimer terbesar (larutan SA/gelatin/bajakah 8:1), serat terkumpul di bagian tengah kolektor, tidak menyebar hingga ke seluruh permukaan kolektor.  Semakin sedikit kandungan polimer dalam larutan prekursor (larutan SA/gelatin/bajakah 6:1 dan 4:1), semakin menyebar distribusi posisi serat pada kolektor. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya side jet pada cone polimer di ujung jarum yang menyebabkan serat yang terbentuk berpencar ke berbagai arah, tidak terpusat di bagian tengah, seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Adanya side jet ini juga menimbulkan terbentuknya serat-serat sekunder yang lebih kecil dibandingkan serat utama, seperti ditunjukkan citra SEM pada Gambar 5 (c) dan (d), di mana semakin  sedikit  kandungan  polimer  dalam  larutan  prekursor,  semakin  banyak  serat-serat  sekunder  yang dihasilkan. Banyaknya serat-serat sekunder yang berukuran jauh lebih kecil daripada serat utama menyebabkan distribusi  ukuran  rata-rata  serat  menjadi  lebih  lebar,  artinya  ukuran  rata-rata  serat  mejadi  lebih  heterogen, seperti ditunjukkan pada Gambar 5 (g) dan (h).
Gambar 6. Ilustrasi side jet pada cone polimer di ujung jarum.
Pada tegangan, laju alir, dan jarak jarum-kolektor yang konstan, perbedaan ukuran serat dan adanya serat- serat sekunder berukuran kecil dapat diakibatkan oleh perbedaan viskositas larutan prekursor, di mana semakin rendah viskositas larutan, maka semakin kecil ukuran serat yang dihasilkan dan memungkinkan terbentuknya side jet yang bisa mengakibatkan terbentuknya serat-serat sekunder berukuran kecil (Ramakrishna dkk., 2005 dan Andrady, 2008). Seperti diketahui, larutan SA/gelatin/bajakah dibuat dengan memvariasikan perbandingan volume  larutan  SA/gelatin  terhadap  volume  larutan  ekstrak  bajakah.  Artinya,  secara  teori,  larutan SA/gelatin/bajakah  4:1  memiliki  viskositas  paling  rendah  (paling  encer)  dibandingkan  larutan SA/gelatin/bajakah 6:1, SA/gelatin/bajakah 8:1, dan SA/gelatin 15% karena mengandung lebih banyak pelarut. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengukuran dari ukuran rata-rata serat SA/gelatin/bajakah, di mana semakin kecil  perbandingan  larutan  polimer  terhadap  larutan  ekstrak  bajakah,  artinya  secara  teori  semakin  rendah viskositas, semakin kecil ukuran serat yang dihasilkan, seperti ditunjukkan Gambar 5 (e)-(h).
Sampel  yang  dihasilkan  dari  larutan  prekursor  SA/gelatin/bajakah  2:1  tidak  bisa  dikarakteriasi menggunakan SEM karena tidak terbentuk lembaran serat pada kolektor. Alih-alih serat, yang terbentuk adalah lapisan tipis lengket yang menempel dan tidak bisa dilepaskan dari kolektor seperti dapat dilihat pada Gambar 4 (a). Pada penelitian lain (Munir dkk., 2009), larutan dengan viskositas rendah menghasilkan nanopartikel atau serat bermanik ( beads ), yang diakibatkan karena terlalu sedikit molekul polimer dalam larutan prekusor. Secara
Kusumah, FH., Hartati, S., Khairurrijal. Electrospinning Nanoserat Selulosa Asetat/Gelatin/Bajakah . Vol X (n), XYZU fujikusumah @uinjkt.ac.id 44
konsep, larutan dengan viskositas rendah mengandung lebih banyak  molekul pelarut dibandingkan molekul polimer,  sehingga  interaksi  antarmolekul  pelarut  bekerja  lebih  dominan.  Jika  gaya-gaya  akibat  interaksi antarmolekul pelarut ini jauh melebihi gaya-gaya akibat interaksi muatan dan interaksi antarmolekul polimer atau  antara  molekul  polimer  dengan  molekul  pelarut,  maka  polimer  akan  sulit  tertarik  menuju  kolektor. Akibatnya, serat sulit terbentuk.

## 3.2 Hasil Uji Kadar
Kadar ekstrak bajakah yang terkandung dalam serat SA/gelatin/bajakah dihitung menggunakan kurva kalibrasi ekstrak bajakah, seperti ditunjukkan Gambar 7. Sampel yang digunakan untuk mengukur hanya satu saja untuk mewakili,  yaitu  serat  SA/gelatin/bajakah  6:1.  Hasil  perhitungan  kadar  dengan  tiga  kali  pengukuran menunjukkan bahwa kadar rata-rata ekstrak bajakah pada serat SA/gelatin/bajakah 6:1 adalah sebesar (22,80 ±  1,98)  mg/gram  serat.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  serat  SA/gelatin/bajakah telah  berhasil dimuati dengan ekstrak bajakah.
Gambar 7. Kurva kalibrasi ekstrak bajakah

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil optimasi proses pembuatan serat selulosa asetat (SA)/gelatin/bajakah dengan memvariasikan perbandingan volume larutan polimer (SA/gelatin 15%) terhadap larutan ekstrak bajakah diperoleh data bahwa larutan  prekursor  SA/gelatin/bajakah  2:1  tidak  dapat  menghasilkan  serat  karena  terlalu  banyak  pelarut. Sedangkan  untuk  larutan  prekursor  SA/gelatin  4:1,  6:1,  dan  8:1  dapat  menghasilkan  serat  yang  baik.  Hasil analisis data karakterisasi SEM menunjukkan bahwa larutan SA/gelatin/bajakah 4:1, 6:1, dan 8:1 menghasilkan serat dengan ukuran rata-rata berturut-turut sebesar (1079±1,327), (1377±1,290), dan (1509±1,174) nm. Larutan prekursor SA/gelatin 15% menghasilkan serat dengan ukuran rata-rata (1548±1,165) nm. Hal ini menunjukkan semakin  besar  perbandingan  kandungan  polimer  terhadap  larutan  dalam  suatu  larutan  prekursor,  semakin besar  ukuran  serat  yang  akan  dihasilkan.  Selain  itu,  larutan  prekursor  yang  mengandung  banyak  pelarut (viskositasnya rendah), seperti pada larutan SA/gelatin/bajakah 6:1 dan 4:1 akan menghasilkan serat dengan distribusi  ukuran  yang  heterogen.  Sementara  itu,  hasil  uji  kadar  menunjukkan  bahwa  di  dalam  serat SA/gelatin/bajakah 6:1 terkandung ekstrak bajakah sebanyak 22,80 mg/gram serat. Artinya, ekstrak bajakah berhasil diinkorporasikan ke dalam serat SA/gelatin.
Kusumah, FH., Hartati, S., Khairurrijal. Electrospinning Nanoserat Selulosa Asetat/Gelatin/Bajakah . Vol X (n), XYZU fujikusumah @uinjkt.ac.id 45

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  kepada  kepala  laboratorium functional  material Nano  Center  Indonesia  karena  sudah mengizinkan peneliti mengambil data di laborarotium tersebut.

## Keterlibatan Penulis
FHK mengambil data, menganalisis data, menulis manuskrip original. SH mengambil data dan menganalisis data. K merangcang alat dan instrument pengambilan data, juga membimbing FHK dan SH selama mengambil data.

## Daftar Pustaka
Andrady, A. L. 2008. Science and technology of polymer nanofibers . New Jersey, John Wiley and Sons. Ariesanti,  Y.,  Poedjiastoeti,  W.,  Komariah,  dan  Wijaya,  A.  F.  2021.  In  Vitro  Wound  Healing  Potential  of  Stem  Extract  of Spatholobus littoralis Hassk. Journal of International Dental and Medical Research . Vol 14 (4), 1379-1385. Hu,  X.,  Liu,  S.,  Zhou,  G.,  Huang,  Y.,  Xie,  Z.,  dan  Jing,  X.  2014.  Electrospinning  of  polymeric  nanofibers  for  drug  delivery applications. Journal of Controlled Release . Vol 185, 12-21.
Iskandar, D. dan Warsidah. 2020. Qualitative Phytochemical Screening and Antioxidant Activity of Ethanol Root Extract of Spatholobus littoralis Hassk. The Journal of Food and Medicinal Plants , Vol 1(1), 13-15.
Konwarh,  R.,  Karak,  N.,  dan  Misra,  M.  2013.  Electrospun  cellulose  acetate  nanofibers:  The  present  status  and  gamut  of biotechnology application. Biotechnology Advances . Vol 31, 421-437.
Kusumah, F. H., Sriyanti, I., Edikresnha, D., Munir, M. M., dan Khairurrijal. 2017. Simply electrospun gelatin/cellulose acetate nanofibers and their physico-Chemical characteristics. Materials Science Forum , Vol 880, 95-98.
Lu, Y., Huang, J., Yu, G., Cardenas, R., Wei, S., Wujcik, E. K., dan Guo, Z. 2016. Coaxial electrospun fibers: applications in drug delivery and tissue engineering. WIREs Nanomed Nanobiotechnol . Vol 8, 654-677.
Munir,  M.  M.,  Suryamas,  A.  B.,  Iskandar,  F.,  dan  Okuyama,  K.  2009.  Scaling  law  on  particle-to-fiber  formation  during electrospinning. Polymer . Vol 50, 4935-4943. Ramakrishna,  S.,  Fujihara,  K.,  Teo, W.  E.,  Lim,  T.  C.,  dan  Ma,  Z.  2005. An  introduction  to  electrospinning  and  nanofibers . Singapore, World Scientific.
Ramakrishna, S., Fujihara, K., Teo, W. E., Yong, T., Ma, Z., dan Ramaseshan, R. 2006. Electrospun nanofibers: solving global issues. Materials Today . Vol 9, 40-50.
Saputera, M. M. A. dan Ayuchecaria, N. 2018. Uji Efektivitas Ekstrak Etanolik Batang Bajakah Tampala (Spatholobus littoralis Hassk.) terhadap Waktu Penyembuhan Luka. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina . Vol 3(2), 318-327.
Wei,  Q.,  Xu,  F.,  Xu,  X.,  Geng,  X.,  Ye,  L.,  Zhang,  A.,  dan  Feng,  Z.  2016.  The  multifuncion  wound  dressing  with  core-shell structured fibers prepared by coaxial electrospinning. Frontier of Material Science . Vol 10, 113-121.
Weng, L. dan Xie, J. 2015. Smart electrospun nanofibers for controlled drug release: Recent advance and new perspectives. Current Pharmaceutical Design . Vol 21, 1-16.
Zhang,  Y.  Z.,  Wang,  X.,  Feng,  Y.,  Li,  J.,  Lim,  C.  T.,  dan  Ramakrisnha,  S.  2006.  Coaxial  Electrospinning  of  (Fluorescein Isothiocyanate-Conjugated  Bovine  Serum  Albumin)-Encapsulated  Poly(E-caprolactone)  Nanofibers  for  Sustained Release. Biomacromol . Vol 7, 1049-1057.